%6,0 % MgO2.18 - Testes Fisicos(que se realizam numa fabrica de cimento)3 dias - 80 Kg/cm27 dias - 150 Kg/cm228 dias - 250 Kg/cm2- Permeabilidade Blaine : superficie especifica - 2.600 aa) Resistencia a Compressao: limites minimos b) Finura: - Limite de residuo de 15% para peneira de abertura de 0,075 m; 3.0 cm2/g; c) Expansao - Agulha de Le Chatelier - 10 m(limite); d) Pega -Sonda metalica P = 300g A = 1,0 mm2(area da secao circular)Recipiente da pasta 80x40 m 1,0 m(parar)- tempo de pega em torno de uma horaComposicao Quimica : Embora afete pouco a resistencia final, seu desenvolvimento e afetado notavelmente pela composicao quimica.Ex.: Cimentos mais pobres em cal, dao uma resistencia final maior.Resistencia versus Tempo2.19 - Ocorrencia c/ os compostos do cimento por ocasiao da hidratacao:Os compostos do cimento sao anidros. Quando entram em contato com a agua originam um processo de endurecimento pela hidratacao dos mesmos.Esses produtos hidratados sao de fraca solubilidade na agua, de modo que em um concreto a dissolucao e de grandeza desprezivel.Veja a seguir o que acontece na hidratacao de cada componente:C3S - A hidratacao comeca dentro de poucas horas, desprendese calor; o composto anidro vai passando para a solucao, aparecendo cristais de Ca(OH)2, enquanto uma massa gelatinosa de silicato hidratado se forma em torno dos graos originais.C2S - E atacado lentamente pela agua; depois de semanas os cristais se recobrem de silicato hidratado. Forma-se tambem Ca(OH)2, porem em menor quantidade que na hidratacao de C3S.C3A - Reage rapidamente com a agua e cristaliza em poucos minutos. Nao se produz hidroxido, mas aluminato hidratado. O calor de hidratacao e tanto que quase seca a massa.C4AF - Reage menos rapidamente que o C3A. Nao libera cal e forma tambem um aluminato hidratado.Estas reacoes processam-se simultaneamente, havendo ainda uma reacao, da parte dos compostos, com o gesso.O aluminato de calcio hidratado reaciona com o sulfato de calcio e forma o sulfoaluminato conhecido pelo nome de sal de CANDLOT.A cristalizacao desse sal se da com a fixacao de muita agua. Havendo cal dissolvida na agua de embebicao, o aluminato nao esta dissolvido e forma-se nos poros da massa uma quantidade de sulfoaluminato maior do que eles podem conter, o que provoca a expansao e desagregacao do material.Em caso contrario, isto e, formando-se o sulfoaluminato a partir do aluminato dissolvido, a cristalizacao do sal nao ocupa um volume maior que o dos tres componentes (agua-aluminato-sulfato), o elemento solido se aloja nos poros e a massa se torna mais compacta.2.20 - Especificacoes:A especificacao EB-1 da ABNT classifica os cimentos portland comuns em 3 tipos: 250, 320 e 400.O grau de moagem determina-se pelo ensaio de peneiracao, havendo a tendencia de substitui-lo pelo ensaio da superficie especifica, de muito maior expressao.Pelo ensaio de finura, o residuo deixado na peneira normal, de malha quadrada de 0,075mm de lado (serie Tyler no 200), nao deve ultrapassar 15% em peso.Enquanto pelo ensaio da superficie especifica, atraves doBlaine, tem como valores minimos recomendaveis os seguintes: tipo 250 (minimo) 2.600cm2 / g , tipos 320 e 400 (minimo) 2.800cm2 / g.Com relacao a